1d-20 met guruhi 1d-20 zadaniya kunduzgi kursavoy 20 (2)

№
|
Kurs ishining nomi
|
F.I.SH.
|
Topshiriq
|
Imzo
|
|
Mis konsentratini Yallig’ qaytaruvchi pechda eritish amaliyoti hisobi.
|
ABDUAXADOV DONIYOR FAZLIDDIN O‘G‘LI
|
15,0% Сu, 35,3% S, 32,2% Fe, 13,8% SiO2, 1,0% А12О3, 0,7% СаО, 2% boshqalar
Yillik ishlab chiqarish: 100 ming t
|
|
|
Mis konsentratini avtogen jarayon Kislorod mash’alli eritish pechida eritish amaliyoti hisobi.
|
ABDUNAZAROVA XUMORA SIROJIDDIN QIZI
|
16.5-Cu, 34.5-Fe, S-33.5 boshqa-2.5, SiO2-7, Al2O3-3, CaO-3, boshqalar-2.5 %
Yillik ishlab chiqarish: 110 ming t
|
|
|
Mis konsentratini Suyuq vannada eritish amaliyoti hisobi. (Vanyukov pechi).
|
ABDUSATTAROV SALOHIDDIN HATAM O‘G‘LI
|
Cu – 15,7 %; SiO2 – 9 %; Fe – 28.5 %; CaO – 0.3 %; S – 35.4 %; Al2O3 – 1 %; Zn – 4.5 %; As – 0.25 % ; Pb – 0.5 %;Boshqalar – 4.85 % W – 5%. Q = 140 000 t/yil
|
|
|
Mis shteynlarini konvertorlash jarayoni hisobi.
|
AZIMBOYEV ELDOR XUSNIDDIN O‘G‘LI
|
Cu-26,2 %; Fe-44,7%; S-26,7; O2-2,4 % Ishlab chiqarish unumdorligi 65 t/s
|
|
|
Qo’rg’oshin konsentratlarini aglomeratsion mashinada kuydirish jarayonini hisobi.
|
BARATALIYEVA KAMOLA XASAN QIZI
|
Agloshixta tarkibi % : Pb –52.3 Zn – 6.2, Cu – 2.5, Fe – 6.5, S – 15, CaO – 4.3, SiO2 – 7, Al2O3 – 2.6 va boshqalar 3.6.
|
|
|
Xomaki misni olovli tozalash jarayonining hisobi.
|
BOLTABAYEV MIRZABEK JO‘RABEK O‘G‘LI
|
Xomaki mis massasi Xomaki mis massasi-200 t; Cu – 99.6 %, Elektroliz sexidan qaytadigan skrap 17 %; shlak chiqishi 1.4 %; Brak holidagi anod 0.6 %.
|
|
|
Mis anodlarini elektrolizlash amaliyoti hisobi
|
ELCHIBOYEV KAMOLIDDIN ZAYNIDDIN O‘G‘LI
|
Berilgan qiymatlar: 99,5 % Сu; 0,08 % Аu; 0,06 % Ag; 0,05 % Se; 0,04 Те; 0,04 % Pb; 0,13 % Ni; 0,03 % As; 0,02 % Sb; 0,01 % Bi; 0,02% Fe; 0,02% O2.
skrap chiqishi 16,3 Yillik ishlab chiqarish quvvati – 125 ming.t
|
|
|
Oksidli nikel rudalarini aglomeratsion kuydirish hisobi.
|
ERBOYEVA SUG‘DIYONA BOBOMUROD QIZI
|
1,35 % Ni;8,45 % MgO; 33,45 % SiO2; 7 % Al2O3; 16,7 % Fe;0,55 % CaO ;26,5 % H2O va 6 % boshqalar. Koks rudaning 12 % i miqdorda qo’shiladi. Koks tarkibi:83,8 % C;0,9 % S; 15,3 % kullar
|
|
|
Oksidli nikel aglomeratlarini shaxtali pechda eritish amaliyoti hisobi.
|
HAMDAMOVA AZIZA BOBOMUROD QIZI
|
Aglomerat tarkibi : 2,60 % Ni; 46,6 % SiO2; 27,64 % Fe3O4; 11,0 % MgO; 7,00 % A12O3; 3,00 % CaO; 2,16 % boshqalar. Nikel: shteynga o’tish darajasi 84 %; shlakka 11 %; gazga 5 %. Koksdagi kul massasi 3.15. Ishlab chiqarish unumdorligi 680 t/sut
|
|
|
Nikel shteynlarini konverterlash jarayoni amaliyoti.
|
INOMJONOVA MUXLISA MUXAMMADJON QIZI
|
Nikel shteynlarini kimyoviy tarkibi: 25% Ni; 24% S; 49 % Fe; 0,6% Co; 0,2% Cu; 1,2% boshqalar. Ishlab chiqarish unumdorligi 100 t/sut.
|
|
|
Sulfidli mis-nikel konsentratlarini aglomeratsion mashinada kuydirish hisobi.
|
JUMANOVA MAXLIYO O‘KTAM QIZI
|
Berilgan ko’rsatkichlar: 6,6 % Ni; 2,5 % Сu; 0,6 % Со; 17,1 % S; 26,3 % Fe; 27,3 % SiO2; 12,6 % MgO; 2,7 % А12О3; 1,3 % СаО va 3 % boshqalar.
|
|
|
Og’ir rangli metallar saqlagan (Zn,Pb,Cu) shlaklarni yuqori haroratda uchirish amaliyoti hisobi. (Шлакавозгоночный процесс).
|
KARSHIBOYEVA BUSOJIDA ABDUXALIL QIZI
|
Shlak tarkibi %: Zn – 9,2; Pb – 2.2, Cu – 0.8, Sn – 0.9 , SiO2 – 26,6; FeO – 38, Al2O3 – 6.6, CaO – 12 %, boshqalar – 3.7. Tiklovchi va yoqilg’i tarkibi %: CH4-87.5, C2H2 – 6.17, CO2 – 1.7, H2S – 0.17 N2 – 4.46.
|
|
|
Ni aglomeratlarini rudali termik elektr pechida eritish jarayoni hisobi.
|
MAVLONOV SIROJIDDIN FAHRIDDIN O‘G‘LI
|
Aglomerat tarkibi: 14,82 % Ni; 2,19 % Сu; 0,21 % Со; 25,3 % Fe; 10,31 % S; 27, 4% SiO2; 11,9 % MgO; 3,07 % А12О3; 1,38 % CaO; 3,42 % boshqalar. Ishlab chiqarish unumdorligi 2200 t.
|
|
|
Qo’rg’oshin aglomeratlarini shaxtalipechda tiklovchi eritish amaliyoti hisobi.
|
NAZAROVA NIGORA JAMSHIDOVNA
|
Pb aglomerat tarkibi %: Pb – 33.4, Cu – 2.1, Zn – 8, S - 3.4, Fe – 15.6, SiO2 – 10.5, CaO – 6.5, MgO – 3, Al2O3 – 3, O2 – 9.17 va boshqalar – 1.33.
|
|
|
Shaxta - tiklovchili eritishda hosil bo’lgan rux saqlagan shlakni fyuminglash jarayonining hisobi.
|
O‘ROZBOYEVA OZODA DILSHOD QIZI
|
ZnO -11.5; Pb-1; SiO2-23.9; FeO-32.4; CaO-15.9; MgO-5.8; A12O3-4.5; Cu – 0.5; S – 2.5; va boshqalar – 2.
|
|
|
Sulfidli rux konsentratlarini Qaynar qatlam pechida qizdirilgan havo yordamida kuydirish hisobi.
|
PARDAYEVA CHAROS MAXMUD QIZI
|
Quruq konsentrat : Zn-56; Pb-1,8; Cu-1,7; Cd-0,9 Fe-7,7; S-30,7; SiO2-2; Al2O3-0,5; CaO-1,2; MgO-0,5;boshqalar 1 .
Konsentrat namligi 7,0 %.
Yillik ishlab chiqarish quvvat – 140 ming/t.
|
|
|
Kuydirilgan rux konsentratini tanlab eritish amaliyoti hisobi.
|
QUDRATOV BUNYOD HAZRAT O‘G‘LI
|
Zn=65%; Pb=1,72%; Cu=0,72%; Cd=0,64%; Fe=8,34%; =2,6%;
=0,8%; O2=18,76%; MgO=0,2%;
CaO=0,3%; SiO2=0,4%; Al2O3=0,32%; boshqalar=0,2%;
Jami=100% (100 kg).
|
|
|
Rux keklarini velslash jarayoni hisobi.
|
RAXMONBERDIYEV ADXAMJON ABDUHAKIM O‘G‘LI
|
Zn-20-40; Pb-7,35; Cu-1,06; Fe-16,00; SO3-7; Cd-0,24; CaO-0,7; SiO2-11,52: Zn=92,5; Pb=89,5; Cd=93; Yillik ishlab chiqarish quvvati 55000 t/yil.
|
|
|
Rux saqlagan eritmani elektroliz qilish hamda katod ruxiga eritish hisobi.
|
RISQULOVA SEVARA YA’KUBJON-QIZI
|
Tozalangan ruxli eritma 105 m3/sut.
|
|
|
Rux keklarini gidrometallurgik qayta ishlash amaliyoti hisobi.
|
SAIDXO‘JAYEV XUSANXON MURODXON O‘G‘LI
|
Kek – 80 t/sut, Metallarni ajratib olish darajasi:
Zn -95 %
Cu – 90 %
Cd – 92 %
Fe – 88 %.
|
|
|
Mis konsentratlarini Ausmelt pechida eritish amaliyoti hisobi.
|
SAYDULLAYEV AZAMAT ABDULLA O‘G‘LI
|
Cu -19.92, Zn – 1.9, Pb – 0.39, Fe – 31.05, S – 33.07, SiO2 – 6.25, CaO – 0.94, O2 – 0.47 va boshqalar – 6.46.
|
|
|
Mis-kadmiy keklaridan kadmiyni ajratib olish texnologiyasini hisobi.
|
TURDALIYEVA ZIYODA SHUXRAT QIZI
|
Berilgan ko’rsatkichlar %: Cu-Cd keki – 3.5 %, Zn – 36, Cu – 10.5. G’ovaksimon boy Cd ni eritishdan qolgan qoldiq tarkibi %: Cu – 7, Cd – 0.7 %, Zn – 3. Eritma tarkibi : Cd – 14 g/l, Zn – 6 g/l, Cu – 4 g/l.
|
|
|
Kobalt anodini eritish amaliyoti hisobi.
|
UMAROVA KUMUSHOY FAYZILLA QIZI
|
Co li anod qotishmasi tarkibi %: Co – 8, Ni – 61, Fe – 9, Cu –2, S – 19. Elektrolit sifatida osh tuzidan foydalaniladi.
|
|
|
Kobalt saqlagan kekni eritish amaliyoti hisobi.
|
URAQOV SARVAR SHOKIR O‘G‘LI
|
Co li kek tarkibi %: Co – 44.5, Ni – 8.5, Fe – 1.75, Cu – 0.1%
Namlik – 70 %.
|
|
|
Mis konsentratlarini qaynar qatlam pechida kuydirish jarayoni hisobi.
|
YULDASHEV ASADBEK XAMROZ O‘G‘LI
|
Berilgan ko‘rsatgichlar %: Cu – 22,5, Ni – 0,8, S – 30.1, Fe – 25,6,SiO2 – 12,5, CaO – 1.5, MgO – 0.2, Al2O3 – 2, Boshqalar – qolgani; Minerallar : CuFeS2, CuFe2S3 (NiFe)1,2S2 FeS SiO2 CaO MgO Al2O3 boshqalar (H2O+CO2)
|
|